Neue Kupfer — Antimon-Verbindung. , ^9o 



dann zu grösseren Schmelzkugeln. Gewiss ist, dass ein ein- 

 faches Krystallisiren aus dem Schmelzflusse nicht stattgefunden 

 haben kann, sondern dass auf jeden Fall gasförmige Producte 

 dabei eine Rolle spielten. 



Dehnt man, wie dies von vielen Seiten geschieht, den Be- 

 griff »pneumatogen« auf alle Entstehungsarten aus, bei welchen 

 Dämpfe und deren Condensationsproducte thätig sind, so lässt 

 sich diese Bezeichnung auch in unserem Falle anwenden. 



§. 12. Künstliche Reproduction. Um die untersuchte 

 Substanz synthetisch zu erzeugen, wurden mehrere Versuche 

 gemacht. 



Kupfer und Antimon im Verhältnisse 4 : 1 zusammen- 

 geschmolzen, gab einen eisengrauen, harten und etwas ab- 

 plattbaren Regulus. Dessen Analyse ergab 78 6% Cu und 

 20 '0% Sb, also ein Verhältniss, das dem von Dr. Brand auf- 

 gestellten Cu 6 Sb nahekommt. 



Hierauf wurden 10-745,°' Kupfer in Form eines dicken 

 Bleches mit 10 '837^ Antimon unter einer Kochsalzdecke theils 

 auf dem Gebläse, theils über dem Mäste 'sehen Brenner im 

 Chamottetiegel zusammengeschmolzen. Ein Theil des Antimons 

 war als Valentinit auskrystallisirt. Das Schmelzproduct war eine 

 grobkrystallinische Masse von violetter Farbe, welche unserer 

 Speise glich. An der Oberfläche Hessen sich deutlich krystallisirte 

 Blättchen erkennen, die aber in der Schmelzmasse selbst sassen. 

 In einem Hohlräume waren sie sogar als Druse ausgebildet. Das 

 speeifische Gewicht dieses Schmelzproductes war 8'01, an- 

 nähernd gleich dem der Fahlerzspeise; seine Härte = 3. Eine 

 Analyse mit 0-9265 g desselben ergab 45-7% Cu und 54-5% Sb, 

 nahe einer Verbindung Cu 8 Sb 5 . Diese Differenz gegen Cu 2 Sb 

 dürfte von ungebundenem Antimon herrühren, welches zwischen 

 den einzelnen Blättchen der krystallinischen Masse unverändert 

 erhalten blieb. 



Aus diesen Verhältnissen 1 ergibt sich, dass die violette 

 Speise, welche Gegenstand der Untersuchung war, einem 

 künstlich erzeugbaren Schmelzproduct entspricht und die 

 Formel Cu 2 Sb besitzt, wobei Ag, Pb, S vicariirend eintreten. — 



i Vergl. auch Ginelin, Handb. d. Chemie, IV. Aufl., 1844, III, S. 444 und 

 Berzelius, Lehrb. d. Chemie, III. Aufl., 1834, III, S. 312. 



